e-ISSN Number 2655 2967

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 4 Nomor 1 (2019) SINTA Accreditation Number 10/E/KPT/2019 Published by Main Contributor Department of Chemical Engineering Djoko H Prajitno djokohp@batan.go.id Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address Jalan Urip Sumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received : 14 April 2019 Phone Number Received in revised form: 21 Mei 2019 +62 852 5560 3559 Accepted 30 Mei 2019
+62 823 4988 0792

## Perilaku Elektrokimia Paduan Bio Inert Ti-6Al-4V  Bahan Implant Yang Di Doping Dengan Nb Dalam Media Minuman Berkarbonasi
(Electrochemical Behaviour of  Ti-6Al-4V Bio inert Alloy Doped With Nb as an Implant Material in Carbonated soft Drink )
Ahmad Brian Pratama 1 , Pawawoi 1 , Djoko Hadi Prajitno 1,2
1 Teknik Metalurgi Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Jend. Gatot Subroto Tromol POS 807 (PINDAD), Bandung, Indonesia 40285
2 Materials Research Group PSTNT-BATAN Jl. Taman Sari No 71, Bandung, 40132
Kata Kunci: Ti-6Al-4V,Nb, Polarisasi,Tafel, minuman berkarnonasi
Key Words : Ti-6Al-V, Nb, polarization, Tafel, carbonation beverage drink.

## Inti Sari
Penelitian  ini  untuk  mempelajari    pengaruh  doping  unsur  Nb  terhadap  paduan  bioinert Ti-6Al-4V  dengan  metode  elektrokimia  sebagai  bahan    implant  dalam  media  minuman berkarbonasi. Tujuan penelitian adalah untuk mempebaiki biokompatibel paduan Ti-6Al- 4V  yang  telah  di  doping  dengan  Nb  dalam  media  minuman  berkabonasi.  Pembuatan paduan Ti-6Al-4V-xNb (x= 0, 1 dan 2 %wt) dilakukan dengan melebur Ti-6Al-4V  dan Nb  dalam  tungku  busur  listrik.  Perilaku  elektrokimia  paduan  Ti-6Al-4V  yang  telah  di doping  dengan    unsur  Nb  di  uji  menggunakan  potensiostat    dengan  metode  polarisasi Tafel  dengan  waktu  perendaman  selama  0  menit,  60  menit,  dan  120  didalam  media minuman  berkarbonasi  pada  temperatur  kamar.  Hasil  data  pengujian  polarisasi  Tafel diolah  dengan  software  Echem  Analist  V.5.66  sehingga  didapatkan  besaran  laju  korosi paduan  Ti-6Al-4V  dalam  media  minuman  berkarnonasi.  Permukaan  paduan    hasil pengujian polarisasi Tafel dievaluasi dengan difraksi sinar X. Dari hasil penelitian yang telah  dilakukan  menunjukan  bahwa  paduan  Ti-6Al-4V-xNb  (x=  0,  1  dan  2  %wt)  akan meningkat  biokompatibelnya  dengan  meningkatnya  ketahanan  korosi  dalam  media minuman  berkabornasi  bila  paduan  titanium  yang  di  doping  dengan  Nb  dengan  jumlah yang lebih besar. Hal tersebut terjadi dikarenakan penambahan Nb pada paduan titanium Ti-6Al-4V  terjadi  peningkatan  transisi  dari  aktif  menjadi  pasif.  Hasil  evaluasi  sampel menggunakan  difraksi  sinar  X  menujukkan  bahwa  pada  permukaan  sampel  terdapat lapisan pasif. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa biokompatibel paduan Ti-6Al- 4V  dalam  minuman  berkabonasi  yang  telah  di  doping  dengan  Nb  unjuk  kerjanya  akan meningkat.

## Abstract
The  main  objective  of  this  research  was  to  investigate  the  effect  of  niobium elements on the bioenert  Ti-6Al-4V alloys as implant materials in carbonation
beverage  drink  by  electrochemical  method.  The  purpose  of  the  study  is  to improve  biocompatibility  of  Ti-6Al-4V  after  doped  with  niobium  in  the carbonation beverage drink.  Synthesis of  Ti-6Al-4V-xNb (x= 0, 1 dan 2 %wt) alloys  by  smelting  of  Ti-6Al-4V  and  Nb  alloys  in  the  electrical  arch  furnace. Electrochemical  behavior  of    Ti-6Al-4V  alloys  doped  with  niobium  element  is testing by using potentiostat with Tafel polarization method with 15 minutes, 75 minutes,  135  minutes  and  195  minutes  immersion  time  in  beverage  drink  at room  temperature.  Data  Tafel  polarization  is  process  by  software  Echem Analist  V.5.66  so  that  the  corrosion  rate  of  Ti-6Al-4V  is  attained    in carbonation  beverage  drink.  The  surface  of  the  alloys  after  polarization  is evaluated by X-ray diffraction. The results  show  that Ti-6Al-4V-xNb (x = 0, 1 and 2  wt%)  with increasing  niobium  content improved corrosion  resistance of titanium  alloys  in  the  carbonation  beverage  drink.    The  corrosion  resistance improved because there is an increased transition from active to  passive after Ti-6Al-4V doped with Nb . X-ray diffraction examination shoed that the surface of  the  sampel  after  corrosion  testing  appeared  passive  layer.  It  is  concluded that  the  biocompatibility  of    Ti-6Al-4V  alloy  improved  by  addition  Nb  in  the carbonation beverage drink.

## PENDAHULUAN
Biomaterial  berbahan  dasar  logam  seperti stainless  steel,  paduan  Co-Cr  serta  titanium  dan paduannya  memiliki  biokompabilitas  yang  bagus. Dari  berbagai  penelitian  menyatakan  bahwa  paduan titanium  memiliki  performa  lebih  baik  dari  titanium murni  sebagai  bahan  implan,  hal  ini  dikarenakan terbentuknya  solid  solution  dari  logam  paduannya. Oleh  karena  itu  paduan  titanium  dijadikan  bahan penelitian  untuk  biomaterial  terutama  dalam  bidang medis seperti kawat ortodontik,  instrumen  medis  dan gigi, mahkota dan implan yang ditempatkan di rahang sebagai  jangkar  untuk  gigi  tiruan.  Kemampuan paduan  titanium  untuk  disterilkan  berulang  kali  dan kualitas  elastisnya  juga  merupakan  pertimbangan penting dalam seleksi.
Titanium  merupakan  logam  yang  paling  tahan korosi  dengan  unsur  kimia  bersimbol  Ti  dan  elemen terbanyak ke sembilan di kerak bumi dan terdistribusi secara  luas  karena  memiliki  afinitas  yang  besar terhadap  oksigen  dan  unsur  lain,  titanium  tidak terdapat  dalam  bentuk  logam  statis  di  alam,  tetapi dalam  bentuk  mineral  yang  stabil.  Bentuk  umum mineral  titanium  adalah  rutile  (TiO 2 )  dan  ilmenite (FeTiO 3 ).  Titanium  sangat  reaktif,  namun  sangat menguntungkan  karena  oksida  yang  terbentuk  pada permukaan  sangat  stabil  dan  mempunyai  passivating effect terhadap logam. [1, 2]
Titanium  TNTZ  merupakan  titanium  paduan tipe  β  yang  terbentuk  oleh  penambahan  elemen penstabil β isomorphous seperti vanadium, molibdenum,  niobium  dan  tantalum.  Unsur-unsur tersebut  tidak  membentuk  senyawa  intermetalik sehingga  tidak  menyebabkan  peningkatan  kekerasan dan  kekuatan  dari  paduan  titanium  serta  dapat menurunkan  massa  jenis  paduan.  Penambahan  unsur
penstabil  β  isomorphous  bertujuan  sebagai  penguat fasa β agar tetap stabil dibawah temperatur β transus (882°C). Telah dilakukan penelitian bahwa penambahan  elemen  paduan  seperti  aluminium, vanadium,  molibdenum,  niobium  pada  titanium  akan meningkatkan  arus  pelepasan  stabil  dalam  keadaan pasif,  melalui  perubahan  tingkat  lapisan  film  pasif ketika atom paduan memasuki kisi-kisinya. [3]
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  penggunaan niobium sebagai elemen  stabilisasi  β  untuk mengembangkan  paduan  titanium  dengan  modulus elastisitas  rendah  untuk  penggunaan  biomedis  telah banyak  dilakukan  sehingga  penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  unsur niobium  pada  paduan  titanium  Ti-6Al-4V  dalam minuman berkarbonasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan korosi spesimen. [4]

## METODE PENELITIAN
Paduan  titanium  Ti-6Al-4V  dan  niobium memiliki titik lebur yang tinggi, pengerjaan peleburan dilakukan  didalam  ruang  tertutup  dengan  lingkungan inert yaitu menggunakan arc melting furnace serta gas argon  (UHP)  yang  berfungsi  sebagai  gas  pelindung. Wadah  logam  cair  (krusibel)  terbuat  dari  tembaga murni yang dialiri air sebagai pendingin. Arc melting furnace  dinyalakan  dengan  tegangan  230  V  dan  arus 100 A.
Komposisi  unsur  pemadu  niobium  dengan  variasi yaitu  0%,  1%  dan  2%.  Berat  dibuat  sama  dalam pengerjaan peleburan sebesar 10 gram.
Pengujian  korosi  dilakukan  pada  paduan titanium  Ti-6Al-4V,  Ti-6Al-4V-1Nb  dan  Ti-6Al-4V-
2Nb hasil proses peleburan dengan metoda pengujian elektrokimia  menggunakan  teknik  polarisasi  ASTM G59  dengan  bantuan  pelat  Pt  dan  Ag-AgCl  sebagai counter  electrode  dan  reference  electrode,  dalam media minuman berkarbonasi dengan waktu perendaman  0  menit,  60  menit,  120  menit  dan  180 menit.  Pengujian  polarisasi  menggunakan  scan  range -35 to +35 mV dengan scan rate 5 mV/s. Output dari pengujian  ini  berupa  kurva  polarisasi  tafel  yang kemudian dilakukan pengamatan terhadap perubahan- perubahan yang terjadi pada kurva polarisasi tersebut. Peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu positive  material  identification  (PMI)  pemerikasaan komposisi  paduan,  mikroskop  optik  Olympus BX60M  untuk  karakterisasi  mikrostruktur  dengan larutan  etsa  .  Larutan  etsa  yang  dipilih  merupakan campuran  dari  10  mL  HF,  5  mL  HNO3  dan  85  mL aquadest..Pengujian  kekerasan  dilakukan  dengan hardness  vickers  Duroline-Metkon.  Pengujian  x-ray diffraction  (XRD)  dilakukan  untuk  analisa  fasa-fasa yang  terbentuk  pada  permukaan  paduan  logam.  Alat uji  polarisasi  Gamry  instrumental  dengan  software DC  105.  Pada  gambar  1  berikut  adalah  gambaran proses peleburan yang dilakukan.
Gambar 1. Alur proses peleburan yang dilakukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Komposisi Kimia ( PMI ) Pengujian  komposisi  kimia  dilakukan  dengan positive  material  identification ( PMI ).  Data  hasil pengujian komposisi kimia dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.
Tabel  1 .Komposisi  kimia  Ti-6Al-AV  dengan standar[5] Unsur Kadar (%)  Standar (%) Titanium (Ti) 89,577 balance Aluminium(Al) 6,311 5.500-6.750 Vanadium (V) 3,870 3.500-4.500 Besi (Fe) 0,201 <0.300 Oksigen (O) - <0.200 Karbon (C) - <0.080 Nitrogen (N) - <0.050 Hidrogen (H) - <0.015
Tabel 2. Komposisi kimia spesimen ( as cast ) Spesimen Ti (%)  Al (%)  V (%)  Nb (%) Ti-6Al-4V 89.471  6.288 3.841 0 Ti-6Al-4V- 1Nb 89.129  6.200 3.357 1.027 Ti-6Al-4V- 2Nb 87.811  6.218 3.699 2.093
Berdasarkan  data  pengujian  komposisi  dapat diketahui  bahwa  paduan  titanium  Ti-6Al-4V  ( as received )  telah  sesuai  standar ASTM  F1472 [5] dengan  kadar  titanium  89.577%,  aluminium  6.311%, vanadium 3.870% serta besi 0.201%. Sedangkan pada paduan titanium Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V-1Nb, Ti-6Al- 4V-2Nb  hasil  proses  peleburan  memiliki  total kandungan  dengan  masing-masing  kadar  sebesar 99.600%,  99.713%  serta  99.821%  sisa  kandungan unsur  sebesar  0,179-0.400%  pada  spesimen  belum diketahui karena keterbatasan metoda pengujian PMI.

## Pengujian Metalografi
Pada  gambar  2  sampai  6  diperlihatkan stuktur  mikro  paduan  logam  Ti-6Al-4V,  Ti-6Al-4V- 1Nb,  Ti-6Al-4V-2Nb . .Pada  gambar  2  diperlihatkan stuktur  mikro  paduan  logam  Ti-6Al-4V.  Sedangkan pada  gambar  3  stuktur  mikro  paduan  logam  Ti-6Al- 4V  standart    pada  ASM  hand  book.  Pada  gambar  2 dan  3  struktur  mikro  paduan  relative  tidak  ada perbedaan yang berarti
Gambar 2. Struktur mikro Ti-6Al-4V awal
Gambar  3. Struktur  mikro  Ti-6Al-4V  pada  ASM handbook
Gambar 4. Struktur mikro Ti-6Al-4V ( as cast )
Gambar 5. Struktur mikro Ti-6Al-4V-1Nb ( as cast )
Gambar 6. Struktur mikro Ti-6Al-4V-2Nb ( as cast )
Pengujian  metalografi  pada  permukaan  dan penampang melintang paduan titanium Ti-6Al-4V ( as received ),  Ti-6Al-4V  ( as  cast ),  Ti-6Al-4V-1Nb  ( as cast ) serta Ti-6Al-4V-2Nb ( as cast ).
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui  bahwa  fasa yang terkandung didalam paduan titanium Ti-6Al-4V ( as  received ) adalah  fasa α-Ti ( fine equiaxed  grain s) berwarna  putih  sebagai  matriks  dan  fasa  β-Ti  yang berada di sepanjang batas butir berwarna hitam [6]. Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui  bahwa  fasa yang  terkandung  didalam  paduan  titanium  ( as  cast ) adalah  fasa  α-Ti  ( basketweave )  berwarna  putih  dan fasa β-Ti berwarna hitam  [11].
Pengujian Kekerasan ( Vickers )
Gambar 7. Kurva  nilai kekerasan  rata-rata spesimen uji ( as cast )
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa  unsur  niobium  yang  ditambahkan  pada spesimen dapat meningkatkan nilai kekerasan paduan titanium Ti-6Al-4V secara signifikan sebesar 345 HV untuk Ti-6Al-4V ( as cast ), 421 HV untuk Ti-6Al-4V- 1Nb ( as cast ) serta 477 HV untuk Ti-6Al-4V-2Nb ( as cast ).
Pengujian XRD Awal
Gambar  8. Hasil  pengujian XRD awal  Ti-6Al-4V- 1Nb ( as cast )
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa fasa yang terkandung didalam Ti-6Al-4V-1Nb ( as  cast )  adalah  fasa  α-Ti  dan  fasa  β-Ti  mengacu jurnal  Haize  Galarraga et  al .  [7]  Puncak  tertinggi yang  merupakan  fasa  α-Ti  terdapat  pada  2Ѳ  sebesar 40,349° dengan  delapan  puncak  lainnya,  sedangkan fasa  β-Ti memiliki  tiga  puncak  yang  lebih  rendah daripada  fasa  α-Ti  yang  berarti  fasa  β-Ti  memiliki intensitas rendah.

## Pengujian Korosi Metoda Polarisasi
Dilakukan  pengujian  korosi  dengan  metoda polarisasi ASTM  G59 dalam  media simulated  body
fluid  ringer  laktat menggunakan sofware  DC 105 . Data hasil pengujian korosi dapat dilihat pada gambar 9 sampai dengan 14.
Gambar 9. Kurva potensial korosi Ti-6Al-4V
Gambar 10. Kurva potensial korosi Ti-6Al-4V-1Nb
Gambar 11 . Kurva potensial korosi Ti-6Al-4V-2Nb
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa  kurva  korosi  potensial  pada  masing-masing paduan titanium dalam waktu pencelupan pencelupan 0  menit,  60  menit,  120  menit  dan  180  menit  menuju kearah  potensial  positif,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  perubahan  apabila  waktu  pencelupan semakin meningkat.
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui  bahwa kurva  korosi  potensial  pada  masing-masing  paduan titanium  dalam  waktu  pencelupan  pencelupan  0 menit,  60  menit,  120  menit  dan  180  menit  menuju kearah  potensial  positif,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  perubahan  apabila  waktu  pencelupan semakin meningkat.
Gambar 12. Kurva polarisasi tafel Ti-6Al-4V
Gambar 13. Kurva polarisasi tafel Ti-6Al-4V-1Nb
Gambar 14 . Kurva polarisasi tafel Ti-6Al-4V-2Nb
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa  kurva  polarisasi  tafel  pada  masing-masing paduan  titanium  semakin  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  waktu  pencelupan  dalam  0  menit,  60 menit, 120 menit dan 180 menit.
Tabel  3. Hasil  pengolahan  data  dari  kurva  polarisasi tafel
Gambar  15 .  Kurva  pengaruh  waktu  pencelupan terhadap laju korosi
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa  waktu  pencelupan  selama  0  menit,  60  menit, 120  menit  dan  180  menit  dapat  menurunkan  laju korosi  paduan  titanium  Ti-6Al-4V,  Ti-6Al-4V-1Nb dan Ti-6Al-4V-2Nb.
Gambar  16. Kurva  pengaruh  penambahan  Nb terhadap laju korosi
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa  penambahan  unsur  niobium  sebesar  0%,  1% dan  2%  dapat  mempengaruhi  laju  korosi  paduan titanium  dari  0.8108 mpy ,  0.6531 mpy serta  0.4338 mpy .
Pengujian XRD Akhir
Gambar 17. Hasil pengujian XRD Ti-6Al-4V setelah uji korosi
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa  fasa  yang  terkandung  didalam  Ti-6Al-4V sesudah  pengujian  korosi  dengan  metoda  polarisasi adalah  fasa  α-Ti,  fasa  β-Ti,  senyawa  Al 2 O 3 dan senyawa TiO 2 mengacu jurnal [7, 8] Puncak tertinggi yang merupakan fasa α-Ti dan senyawa TiO 2 pada 2Ѳ sebesar 40,324°.
Gambar  18. Hasil  pengujian XRD Ti-6Al-4V-1Nb setelah uji korosi
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa fasa yang terkandung didalam Ti-6Al-4V-1Nb sesudah  pengujian  korosi  dengan  metoda  polarisasi adalah  fasa  α-Ti,  fasa  β-Ti,  senyawa  Al 2 O 3 dan senyawa TiO 2 mengacu jurnal [7, 8]. Puncak tertinggi yang merupakan fasa α-Ti dan senyawa TiO 2 terdapat pada 2Ѳ sebesar 40,354°.
Gambar  19. Hasil  pengujian XRD Ti-6Al-4V-2Nb setelah uji korosi
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa fasa yang terkandung didalam Ti-6Al-4V-2Nb sesudah  pengujian  korosi  dengan  metoda  polarisasi adalah  fasa  α-Ti,  fasa  β-Ti,  senyawa  Al 2 O 3 dan senyawa TiO 2 mengacu jurnal [7, 8]. Puncak tertinggi yang merupakan fasa α-Ti dan senyawa TiO 2 terdapat pada 2Ѳ sebesar 35,358°.
Berdasarkan  pengamatan  dapat  diketahui bahwa  terdapat  lapisan  oksida  dan  paduan  titanium Ti-6Al-4V.

## KESIMPULAN
Material  tanpa  paduan  niobium  (Ti-6Al-4V) memiliki  laju  korosi  sebesar  0.8108  mpy,  untuk paduan  Ti-6Al-4V-1Nb  sebesar  0.631  mpy  serta untuk paduan Ti-6Al-4V-2Nb sebesar 0.4338 mpy.
Penambahan  unsur  niobium  1%  dan  2% meningkatkan  nilai  kekerasan  dari  paduan  titanium Ti-6Al-4V,  paduan  titanium  tanpa  paduan  memiliki nilai kekerasan 345 HV, dengan penambah 1% unsur niobium meningkat menjadi 421 HV dan penambahan 2% niobium meningkat menjadi 477 HV.
Hasil  pengujian  XRD  awal  pada  paduan titanium Ti-Al-4V-1Nb terdapat fasa α-Ti dan fasa β- Ti.  Sedangkan  pada  XRD  akhir  ketiga  paduan titanium  memiliki  fasa  α-Ti,  fasa  β-Ti,  senyawa Al2O3 dan TiO2.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  terutama  ditujukan kepada  PSTNT-BATAN  yang  telah  memberikan fasilitas  untuk  peleburan  dan  bahan  serta  pengujian korosi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  R.  Boyer,  W.  Gerhard  and  E.  Collings, Material  Properties  Handbook:  Titanium Alloy, USA, 2008.
[2]  C.  Leyens  and  M.  Peters,  Titanium  and Titanium  Alloys,  Jerman:  WILEY.VCH GmbH & Co. KGaA, 2003.
[3]  Cremasco,  A.,  Messias,  A.  D.,  Esposito,  A. R.,  Duek,  E.  A.  D.  R., Caram,  R.,  “Effects of  alloying  elements  on  the  cytotoxic response  of  titanium  alloys”,  Mater.  Sci. Eng. Vol 31, pp. 833–839, 2011.
[4]  Matsumoto,  H.,  Watanabe,  S.,  Masahashi, N., Hanada, S. “Composition dependence of young’s modulus in Ti-V, Ti-Nb and Ti-V- Sn alloys”, Metal. Mater. Trans. A, Vol 37, pp. 3239–3249, 2006.
[5]  ASTM Standard  F  1472  “Standard Specification for Wrought Titanium-
6Aluminium-4Vanadium Alloy for Surgical Implants  Applications  (UNS  R56400)”, ASTM  Standards,  Philadelphia,  PA,  USA, 1990.
[6]  Nianwei  Dai,  Lai-Chang  Zhang,  Junxi Zhang,  Qimeng  Chen,  Maoliang  Wu, “Corrosion  behavior  of  selective  laser melted  Ti-6Al-4V  alloy  in  NaCl  solution”, Corrosion  Science,  Vol  102,  pp.  484,489, 2016
[7]  Haize  Galarraga,  Robert  J.  Warren,  Diana A.  Lados,  Ryan  R.  Dehoff,  Michael  M. Kirka, Peeyush Nandwana, “Effects of heat treatments  on  microstructure  and  properties of  Ti-6Al-4V  ELI  alloy  fabricated  by electron  beam  melting  (EBM)”,  Materials Science  &  Engineering, Vol  685,  pp  417-
428, 2017Vol 685, pp 417-428, 2017 .
[8]  Mi-Kyung  Han,  Jai-Youl  Kim,  Moon-Jin Hwang, Ho-Jun Song dan Yeong-Joon Park, “Effect  of  Nb  on  the  Microstructure, Mechanical  Properties,  Corrosion  Behavior and  Cytotoxicity  of  Ti-Nb  Alloys”,  Vol  8, pp. 5986-6003, 2015.
[9]  I. Cvijovic-Alagic, Z. Cvijovic, J. Bajat and M.  Rakin,  “Electrochemical  behaviour  of Ti-6Al-4V alloy with different microstructures in a simulated bio- environment”,  Material  and  Corrosion, Vol 67, Issue 10, pp. 1075-1087, 2016. .
[10] Chaoqun Xia, Zhiguo Zhang, Zhihao Feng, Bo Pan, Xinyu Zhang, Mingzhen
Ma, Riping  Liu, “Effect  of  zirconium content on the microstructure and corrosion behavior of Ti-6Al-4V-xZr alloys”,
Corrosion  Science,  Vol  112,  pp.  687-695, 2016.